Ueber den russischen Epidot und Ortbit. 



49 



Zwillingskry stalle des Uralorthits vor, deren Zwillingsebene , wie bei dem Epidot, die 

 Fläche des Orthopinakoids T = ist, aber diese Zwillinge sind nicht so häufig wie 

 bei den Epidotkrystallen. Die Natur der Flächen ist sehr verschieden; bei einigen Kry- 

 stallen sind alle Flächen ohne Ausnahme matt, bei anderen aber mehr oder weniger glän- 

 zend. Bisweilen sind die Flächen M — oP glänzend und T = ~Рсч> drusig. Die Krystalle 

 selbst trifft man von sehr verschiedener Frische, und im Allgemeinen sind die klei- 

 neren Krystalle viel frischer als die grösseren. Die grossen Krystalle befinden sich näm- 

 lich fast immer in einem mehr oder weniger zersetzten Zustande, woher ihr Bruch bis- 

 weilen mehr oder weniger matt oder sogar erdig, und ihre Oberfiäehe mit einer dünnen 

 Schicht von einer braunen erdigen Substanz bedeckt erscheint. Ich besitze einen ziemlich 

 grossen Uralorthitkry stall , dessen Inneres durch Zersetzung fast ganz hohl geworden ist. 

 Einige kleine Krystalle sind sehr frisch und bieten bisweilen so glatte und glänzende 

 Flächen dar, dass man dieselben ziemlich gut mit dem Reflexionsgoniometer messen kann. 

 Die derben Uralorthit- Massen wiegen bisweilen einige Pfund. Auf der Oberfläche sind 

 diese Massen, ebenso wie die grossen Krystalle, mit einer braunen erdigen Rinde über- 

 zogen; auf dem Bruche sind sie übrigens frisch und glänzend. 



Die Farbe des Uralorthits ist pechschwarz. Bruch gewöhnlich uneben und zum Theil 

 kleinmuschlig. Unvollkommener Metallglanz, in Glas- und Fettglanz übergehend. Der 

 Glanz der Bruchflächen ist ein zum Fettglanz geneigter (Harzglanz). Härte = 6. Spe- 

 cifisches Gewicht nach Hermann = 3,41. . .3,60 und nach Rammeisberg = 3,647. 

 Undurchsichtig. Was die Spaltbarkeit anbelangt, so ist sie so unvollkommen, dass es 

 schwer fällt, selbst die Spuren derselben zu bemerken. Man trifft im Gegentheil nicht 

 selten die Zusammensetzungsebene (die ihren Grund in der Zwillingsbildung der Individuen 

 findet). 



Nach Hermann's Untersuchungen : 



In Salzsäure löst sich das ungeglühte Mineral leicht und vollständig auf. Dagegen 

 wird das geglühte Mineral dadurch nur unvollständig zerlegt. 



Vor dem Löthrohre verändert sich der Uralorthit bei schwachen Hitzegraden gar 

 nicht. Bei stärkeren Hitzegraden schmilzt er an den Kanten zu einem blasigen schwar- 

 zen Glase, wobei er zu blumenkohlälmlichen Verzweigungen auswächst. 



Im Kolben verändert er sich nicht, giebt aber etwas Wasser. 



Im Borax löst sich das Mineral in der Oxydationsflamme zu einem in der Hitze gel- 

 ben, nach der Abkühlung farblosen Glase auf. In der Reductionsflamme erscheint die 

 Farbe in der Hitze grünlich. 



Phosphorsalz greift das Mineral schwierig an, doch löst es sich endlich unter Eisen- 

 reaction und mit Hinterlassung von Kieselerde auf. 



Der Uralorthit giebt ein graues Pulver, welches beim Glühen an der Luft seine Farbe 

 verändert und braun wird. 



R. Hermann hat den Uralorthit zwei Mal analysirt, nämlich in den Jahren 1841 



Mémoires de i'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série. 7 



